SÉANCE DU l8 AVRIL I910. 968 



Ces nouvelles recherches ont porté sur le cuivre, le zinc, l'or, le nickel, le 

 palladium et \q platine. Le Tableau suivant les résume; les plus grandes am- 

 plitudes étaient comprises entre i", 5 et 2°. 



Cuivre. Zinc. Oi-. Nickel. Palladium. Plaline. 



Longueur 22"»,5. 2-2'",3. 22'",3. 22°», 2. 22"", 2. 23"",0. 



Diamètre 0"'»,6426. O-^SO-jT. 0'"°',6092. 0°'",4113. 0""»,5.5.32. 0"'",8117. 



1 C„ 24,06 000,0 27,49 1,336 1,674 2,976 



loo"' T 2%38i » 3^,010 3=,83i 2',.57(| i%i43 



( Nxio~".... 3,320 » 2,549 7i539 5,o83 •''1769 



1 Co 8,248 277,6 8,592 0,7664 0,9286 3,457 



So-I T 2S358 4»,43o 2', 988 3%8oi 2%576 im35 



(Nxio-".... 3,385 2,3i3 2,586 7,658 5,095 » 



I C„ 5,877 197,3 4.818 0,4172 1,249 4,596 



0° T i',336 ^4^,026 2%969 3^7.J4 2%57i i%i33 



'nxio-".... 3,449 *2,383 2,620 7,85i 5,ii5 » 



i Co 3,780 36,28 3,093 0,8372 1,175 4,276 



— 80° < T 2',3o6 3% 622 2^,940 3^,677 2% 566 1', i23 



( Nxio~".... 3,539 2,940 2,672 8,i83 5,i35 » 



( Co 3,643 10,42 6.358 0,5558 0,7444 3,024 



— 195° T 2% 274 3^539 2% 902 3% 577 2', 552 I*, III 



(Nxio-".... 3,64o 3,084 2,742 8,647 5, 191 6,098 



Co, coefficient d'amorlissement réduit aux amplitudes infiniment petites. 



T, période d'oscillation. 



N, second module d'élasticité. 



L'examen de ce Tableau met en évidence les points suivants : 



I" Le cuivre et le zinc ont des coefficients d'amortissement franchement 

 décroissants, comme l'argent, l'aluminium et le fer. 



2° L'or a montré le même relèvement de coefficient à la température de 

 l'air liquide que dans les expériences antérieures. 



3° Le nickel, le palladium et le platine (métaux peu fusibles) ont des 

 coefficients d'amortissement trop petits pour qu'il soit permis de conclure 

 avec certitude à une loi de variation de ce coefficient avec la température. 



Cependant pour le platine (métal pour lequel les expériences ont été effec- 

 tuées sur g fils de trois diamètres difTérents) nous avons toujours trouvé 

 à 0° et à — 80° un coefficient Co plus grand qu'à -1- 100° et qu'à — 19'J". 



4" Comme dans les expériences précédentes, nous avons constaté que le 

 coefficient Cq varie en fonction linéaire de l'amplitude et que le deuxième 

 module d'élasticité augmente lorsque la température s'abaisse. 



En résumé, l'ensemble de ces expériences et celles de la Note citée ne 



